( 284 ) 

 la variété du fer dans sou état instable, sans s'opposer à la transformation 

 normale du carbure de fer pendant le refroidissement. 



>i Pour trancher cette difficulté, il faut s'adresser à des propriétés du 

 fer variant avec la température, mais dont la mesure puisse s'effectuer à 

 température stationnaire, après avoir altcndu un temps stiirisant poui- per- 

 mettre au métal d'atteindre son état d'équilibre stable. Des mesures de 

 dilatation effectuées dans ce but iidnl conduit à aucun résultat bien net; 

 les changements brusques de louijueiuvs qu'il s'agissait d'observer étaient 

 d'un ordre de grandeur analogue à celui des erreurs d'expériences. J'ai 

 entrepris alors l'étude des résistances électriques. Ce sont les résultats de 

 ces expériences qui sont consignés dans les Tableaux et graphiques sui- 

 vants, auxquels ont été adjoints f[uel([ues chilfres relatifs au nickel et au 

 platine. Les résistances sont exprimées en ohms et rapportées à des (ils de 

 I™ de longueur et i"" de diamètre. Toutes les expériences, sauf celles du 

 platine, ont été faites dans l'hvdrogène pin- et sec. 



Fer doux- soudé 1res pur : (^tno.o.j pour loo. 

 Scories interposées c/niro/i i pour loo. 



I lô" -îyo 4*Jo ~'>o 800 860 910 io<5o 



/■ o, 1 '( o,38 o,."Jy 1,10 i ,■?.} 1 ,3i >j3i 1 . |0 



Acier J'ondii sur sole demi dun' : C=;o,6 pour 100. 



Mil =10,4 pour 100. 



t i5° 3oo !\îo 600 700 820 960 iioo 



'■ 0,16 0,43 0,55 D,8o 0,97 1,28 1,32 T,3.'l 



Acier dur. 



t i.j» 280 410 680 780 83o 870 940 io5o 



'' 0,24 0,46 0,60 1,06 i,i3 1,39 1,(3 I , '»6 1.48 



» Les courbes relatives au 1er et aux aciers proprement dits mettent 

 très nettement en évidence, par les points anguleux qu'elles présentent, 

 les deux transformations moléculaires et montrent de plus que les tempé- 

 ratures de ces transformations sont sensiblement independantesde la pro- 

 portion de matières étrangères alliées au ^ç^v. 



» L'acier manganèse à i3 pour 100 de Mu, qui n'est pas un acier, mais 

 un véritable alliage de fer et de manganèse, a présenté un point anguleux 

 un peu incertain vers 700". Je me propose de revenir ultérieurement sur 



